220 MEMOinE 



§ II. 



Après avoir examine autant qu'il a e'te possible le rapport qui 

 existe entre le felspath dans toute sa pureté et le kaolin qui parait 

 en dériver, on va examiner le rapport qui existe entre le felspath 

 altéré et le kaolin , que l'on supposera être la dernière phase de son 

 altération. On a été assez heureux de posséder des échantillons de 

 roches felspathiques qui présentaient toutes les conditions favo- 

 rables à un pareil examen. 



1° Un échantillon de felspath, dit pierre de Lune, employé 

 dans la bijouterie de Kandy, île de Ceylan. Cet échantillon présen- 

 tait dans la même masse : (a) le felspath rendu seulement friable 

 par un commencement de désagrégation, mais étant encore trans- 

 parent et parfaitement cristallisé; puis (b), ce même felspath pre- 

 nant, avec un éclat tout-à-fait nacré, une plus grande friabilité et 

 un blanc de lait ; enfin (c) , le même entièrement altéré et trans- 

 formé en une matière terreuse blanche, mélangée de quarz. 



2° Un felspath tout-à-fait altéré, impur, mais ayant une forme 

 l)ien déterminée, de Bilin en Bohème. 



3° Un felspath à demi-décomposé , d'Aue, près Schneeberg, 

 mais montrant encore la structure laminaire du felspath. 



On a séparé avec le plus grand soin les trois matières a, b, c du 

 premier échantillon, et on les a soumises à l'analyse : pour a et b 

 on a suivi le même procédé que pour les analyses des felspaths du 

 tableau n° i ; mais on a eu la précaution, avant d'analyser la partie 

 b, qui paraissait déjà un peu altérée, de la traiter successivement 

 par l'acide sulturique l^ouillant et par la potasse, agents qui ont en- 

 levé une très-faible quantité de matière argileuse. 



La matière terreuse blanche ca été analysée par la méthode suivie 



